58 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



El hierro para las planclias del cuerpo de la caldera podrán sopor- 

 tar un esfuerzo de tensión de toneladas: Según la fibra, no menor de 

 21,5 por pulgada cuadrada y una contracción de área de 22 %; al tra- 

 vés, no menos de 19,5 por pulgada cuadrada j 12 %, siendo liechas de 

 dos diferentes pedazos tomados de las planchas de cada una de las 

 calderas. 



Las planchas de la caja de humo y para chimenea, resistirán un 

 esfuerzo de tensión en el sentido de la fibra que no será menor de 

 veinte toneladas por pulgada cuadrada y una contracción del área de 

 un doce por ciento. 



Las planchas de la caldera, caja de humo y de la chimenea, serán 

 también probadas doblándolas ó encorvándolas según lo indique el 

 Ingeniero del Gobierno Argentino y á su aprobación. 



El hierro para remaches y tirantes (stays) longitudinales deberán 

 resistir una tensión no menor de veinticuatro toneladas por pulgada 

 cuadrada, con una contracción del área del treinta y ocho por ciento. 



El cobre para el hogar y espárragos (stays) resistirá un esfuerzo 

 de tensión de quince toneladas por pulgada cuadrada, con una con- 

 tracción del área de cuarenta por ciento, lo qne se hará de un pedazo 

 de cada placa. 



Un espárrago (stays) de siete pulgadas de largo que será rema- 

 chado sobre toda su longitud, será encorvado hasta formar un anillo 

 sin que encuentre el menor signo de grietarse. 



Todos los tubos serán ensayados con una presión hidráulica de tres 

 cientas libras por pulgada cuadrada. 



El dos por ciento de los que hayan resistido á la precedente prueba, 

 serán sometidos á la siguiente: 



1^ Se cortará de cada uno un pedazo de veinte y ocho pulgadas de 

 largo, se llenará con resina y encorvará hasta formar un anillo sin 

 que se manifieste signo alguno de grietarse. 



2° Un pedazo de cuatro pies de largo será templado (annealed) y 

 cortado en el sentido de su longitud, dado vuelta de modo que la 

 parte interior quede al esterior, sin que se manifieste grieta alguna. 



3° De la estremidad templada (annealed) se obtendrá por medio 

 del martillo un disco circular con una proyección de cinco octavos de 

 pulgada sin que se manifieste grieta. 



4° Otro pedazo de veinte y ocho pulgadas llenado con resina, de- 

 berá colocarse sobre dos soportes á veinte pulgadas de distancia y 

 deberá poder resistir en el centro una presión suficiente para producir 

 una deflexión de tres pulgadas sin grieta, ni signo alguno de fractura. 



